Adoptez votre propre gnou !

Ce document vous explique étape par étape comment créer une figurine représentant une tête de gnu en pâte à modeler. Vous aurez besoin pour cela de pâte Fimo^{TM} de plusieurs couleurs, de quelques outils ... mais surtout d’un peu de patience !

www.copinedegeek.com

■ Matériel requis

▶ De la pâte type Fimo^{TM}ou pâte à modeler (caramel, marron intermédiaire, blanc, noir) ▶ Un outil tranchant, du type couteau sans dents ▶ Un four

■ Conseil généraux

Avant utilisation d’un couleur, prendre un morceau de pâte et le malaxer dans ses doigts ou dans la paume de la main jusqu’à l’obtention d’une pâte molle. Pour obtenir deux morceaux de même taille (par exemple, pour les yeux ou les cornes), modeler un boudin de pâte molle, puis le casser en deux.

Conserver les pâtes dans du film alimentaire pour réutilisation, sans quoi les elles durcissent vite.

■ Le crâne

Pour commencer, prendre un morceau de pâte marron intermédiaire et en modeler une forme proche de celle d’un losange dont les arrêtes inférieures sont plus longues. L’épaisseur doit être inférieure à 4 ou 5mm. Avec un peu de marron caramel, faire une forme ressemblant à un noeud papillon et l’écraser légèrement sur le bas du losange, pour faire le museau du gnou. Avec un ongle ou la pointe d’un couteau, creuser les orifices naseaux.

■ Les cornes et les oreilles

Modeler deux boudins de même taille en utilisant de la pâte noire. Pour chaque boudin, rendre un des côtés moins épais en le roulant sous les doigts ou la paume, aplatir légèrement l’autre côté avec les doigts. Ainsi, on obtient une forme proche d’une corne. Modeler deux losanges assez plats de même taille et de couleur marron intermédiaire. Avec la pointe d’un couteau, écraser légèrement de petites miettes de pâte couleur caramel sur un côté pour simuler le poil dans les oreilles.

■ Les yeux

Faire deux boules blanches de taille identique, épaisses de deux à trois millimètres environ. Les aplatir jusqu’à former des disques d’une épaisseur d’un demi millimètre environ. Modeler deux boules noires d’un diamètre inférieur au millimètre. Les aplatir également pour obtenir des disques plus petits que les disques blancs. Plaquer les disques noirs au milieu des disques blancs et les aplatir légèrement du doigt.

■ Assembler le tout Écraser légèrement le bout des oreilles sous le crâne du gnou au niveau des yeux. Faire de même avec les cornes, au dessus des oreilles. Attention, les oreilles et le bout des cornes sont très fragiles. Placer les yeux sur le crâne et les écraser légèrement pour les fixer lorsque la position est bonne.

■ Les cheveux

Modeler un boudin très fin (d’un diamètre de l’ordre de un millimètre). Découper à l’aide du couteau une dizaine de morceaux de deux à trois millimètres. Pour chacun des morceaux, écraser l’un des bouts sur le haut de la tête du gnou pour faire les cheveux. Les rebiquer légèrement pour un effet décoiffé.

■ Et voilà !

C’est fini ! Vous avez maintenant une tête de gnou toute prête. C’est à partir de cette base que vous pouvez donner libre court à toute votre créativité et ajouter toutes sortes de détails à cette figurine. Quelques exemples :

▶ Ajouter un sourire comme dans l’exemple ci-dessus ▶ Ajouter une langue de gnou ▶ Lui donner des lunettes de soleil ▶ Modeler un corps et donner un clavier au gnou ▶ etc.

■ Cuisson

Il ne reste plus qu’à placer la figurine sur un feuille de papier sulfurisé posée sur une grille, dans un four préchauffé à 120^∘ environ. La cuisson devrait durer environ 20 minutes, mais nous vous conseillons de rester devant la porte du four et de surveiller très régulièrement la cuisson. En effet, la pâte Fimo^{TM} cuit très vite et lorsqu’elle est trop chaude, elle devient vitreuse, elle se liquéfie et les couleurs deviennent trop sombres.

Lorsque la pâte est cuite, la sortir du four et ne pas la toucher pendant quelques minutes (elle est molle). Elle deviendra rapidement dure. Une fois la figurine durcie, on peut coller à l’arrière une broche, un apprêt à pin’s, un aimant, la coller sur le bord de son écran, etc.

Retrouvez les copines de geek sur Internet, sur http://www.copinedegeek.com/